47 



ISulIetiu de IMcadémio Impériale 



4S 



cette énerj'io devient trop grande, ces phénomènes 

 fâcheux se produisent le plus fréquemment. En ré- 

 duisant cette énergie de manière à n'avoir qu un dé- 

 gagement do gaz imperceptible, ce que je fis en dimi- 

 nuant la concentration du bain ou en augmentant la 

 résistance des parties solides du circuit, la formation 

 de ces cavités a entièrement disparu. Vous voudrez 

 bien vous en convaincre en examinant avec une loupe, 

 le revers des dépôts obtenus tout récemment. Il con- 

 vient d'observer que les bains de la seconde catégorie, 

 donnent aussi de très-bons résultats, lorsqu'on em- 

 ploie comme anode, la combinaison cuivre-fer. 



Je vous demande pardon. Monsieur, d'être entré 

 dans ces détails minutieux. Je crois que dans des cas 

 pareils il est également utile de rendre compte des 

 nonréussites , que des succès obtenus. Je vous prie 

 donc de me permettre encore quelques remarques au 

 sujet des dépôts de fer. 11 me paraît curieux que la 

 formation de la première couche de ces dépôts exige 

 des courants plus ou moins forts, ou des bains plus 

 ou moins concentrés, selon qu'il s'agit de produire 

 ces dépôts sur des catodes en cuivre rouge ou en cuivre 

 jaune, en plomb ou en métal d'imprimerie, ou même sur 

 des catodes en gutta-perclia plombagine. Dans tous 

 les cas, la formation d'un dépôt régulier de fer exige 

 ' une netteté parfaite de la surface du catode; en em- 

 ployant le gutta-percha plombagine, le dépôt se forme 

 très lentement, et il arrive qu'il n'a pas la régula- 

 rité requise. Je préfère donc de donner d'abord aux 

 moules de cette espèce une légère couche de cuivre 

 galvanique et de transporter ces moules, après les 

 avoir rincés à grande eau, immédiatement du bain de 

 cuivre dans le bain de fer. Cette légère couche de 

 cuivre se laisse éloigner facilement par une brosse à 

 poil doux et par la pierre pourrie anglaise. 



Le fer galvanique à l'état où il sort du bain, est 

 dur comme de l'acier trempé et très cassant. Recuit 

 à la température du rouge sombre il perd considé- 

 rablement de son aigreur et de sa dureté. Recuit à 

 la température du rouge cerise, il devient malléable 

 et se laisse graver aussi facilement que l'acier tendre. 

 Il est à remarquer que si les dépôts sont faits dans 

 de bonnes conditions et recuits uniformément et avec 

 les précautions nécessaires, les dépôts galvaniques 

 ne sont sujets ni à recevoir des ampoules , ni à 

 se tordre ou à se courber. 11 n'y a non plus de re- 



bien 



trait, mais au contraire il y a une dilatation, 

 que presqu'imperceptible; au point de vue de la né- 

 cessité d'avoir des clichés parfaitement identiques, il 

 est d'une grande importance que leurs dimensions ne 

 soient pas altérées sensiblement par le recuit. Du 

 reste je me propose de déterminer plus tard le poids 

 spécifique de ce fer, avant et après la cuisson. 



Il paraît que le fer galvanique n'a pas de magné- 

 tisme permanent, mais qu'il reçoit comme le fer tendre, 

 le magnétisme de position. 



Je Vous prie, Monsieur, de bien vouloir me per- 

 mettre de vous tenir au courant de tout ce qui se 

 produira de nouveau dans le cours de mes travaux 

 ultérieurs sur la galvanoplastie du fer. 



Sl.-Pétcrsbourg, 4 mars 1668. 



Observations des planètes Saturne et Neptune 

 en 1867 à l'Observatoire académique de St.- 

 Pétersbourg, par A. Sawitscli. (Lu le 16 avril 



1868.) 



Les observations ont été faites au moyen du cercle 

 méridien d'Ertel; les lieux apparents, corrigés de la 

 réfraction et de la parallaxe, se rapportent aux temps 

 des passages au méridien de l'Observatoire de St.-Pé- 

 tersbourg. Sous le titre uObs. — N.A.» sont données 

 les diftërences entre les positions des planètes d'après 

 les observations et les positions calculées d'après le 

 Nautical Almanac anglais pour l'an 1867. 



Opposition de Saturne. 



Asc. droile app. Obs.— N. A. Dccl. app. 01.5.— >. A. 



15''16"'48'2C -t-0;39 — 15"o6'54,'l n-ll',! 



1SG7 



Mai 9 

 11 

 Ij 

 17 



16 12,15 

 15 54,28 

 14 24,12 



0.33 

 •0,44 

 ■0.20 



36 43, 

 35 30, 8 

 29 57, 5 



-H 4.8 

 -+- 9,9 

 -+- 7,2 



Différence nwvenue 



■ 2 643 



14,84 



